39 
IV. Specifisches Gewicht. 
lieber das spec. Gewicht des natürlichen, reinen 
Graphits berichtet Jul. Löwe. 1 ) Erhitzt man höchst fein ge- 
pulverten und gebeutelten Graphit, welcher auf’s innigste mit 
3— 4fachem Gewichte kohlensaurem Natronkali gemischt ist, län- 
gere Zeit im Platintiegel, zieht den erkalteten geschmolzenen 
Rückstand wiederholt mit Wasser, Salzsäure u. Kali- oder Na- 
tronlauge aus, durch welche Operationen die Kieselsäure, Thon- 
erde, das Eisenoxyd, wie Kalk und die Magnesia entfernt werden, 
so bleibt bei sorgfältiger Ausführung der unlösliche Graphit als 
ein höchst zartes, stark abfärbendes Pulver zurück , welches 
beim Aufreiben auf die Hand den Glanz des metallischen Eisens 
im höchsten Grade zeigt. Vf. erhielt dadurch folgende Re- 
sultate : 
Probe: I. II. III. IV. V. VI. VII. 
Spec. G. des 
Graphits = 1,8440. 1,8090. 1,8025. 1,8038. 1,8203. 1,8203. 1,80180. 
Temperatur im Mittel = 20° C. 
Aus diesen Versuchen geht nun hervor, dass das spec. Ge- 
wicht des reinen Graphits bei mittlerer Temperatur nicht höher 
als 1, 8 — 1, 9 ist. 
*) Erd mann ’s Journ., 1855. ßd. 66, H. 3. 
